96 A. C. OUDEMANS JR. SUR UN ALLIAGE DE ZINC ET DE FER. 
„Le zinc en fusion dissout le fer^ de sorte que le zinc du com- 
merce^ qui a été fondu dans des vaisseaux en fer, est toujours 
ferrifère. La présence du fer est cause qu'un pareil zinc se dissout 
beaucoup plus facilement dans les acides que le zinc pur." 
Il y a quelque temps, on soumit à mon examen une masse 
métallique , qui s'était déposée au fond d'un vaisseau en fer dans 
lequel du zinc avait été maintenu en fusion pendant plusieurs 
semaines ; comme cette masse gênait beaucoup le travail , à cause 
de son point de fusion relativement élevé, on s'était décidé à 
l'enlever, après qu'elle se fut rassemblée en certaine quantité, et 
on l'avait rejetée, comme sans valeur. Le métal présentait une 
cassure très belle et très brillante, mais toute différente de celle 
du zinc pur, et beaucoup plus blanche et plus hérissée. Il se 
dissolvait avec violence dans les acides sulfurique et chlorhydrique 
étendus, et contenait 4,6 pour cent de fer. Si l'on pouvait regar- 
der cet alliage comme une combinaison chimique définie, la for- 
mule qui lui conviendrait le mieux serait FeZn^^, (Fe=i:56, 
Zn = 32,75). 
ANALYSE D'UN S MAL T. 
PAR 
A. C. OUDEMANS Jr. 
L'analyse d'un superbe smalt, d'une couleur chaude, semblable 
à celle de l'outremer, m'a donné les résultats suivants: 
Acide silicique 63,7 
Oxyde de plomb 2,7 
Protoxyde de cobalt 5,7 
Potasse 20,1 
Alumine 4,0 
Oxyde de fer 1,3 
Eau 1,7 
99,2 
On n'a pu découvrir aucune trace d'oxyde de nickel. 
